ET LA TEMPÉRATURE DE LACIER. 389 



— La différence des dimensions peut avoir de rinduence; car sui- 

 vant les recherches de Riess et Moser ', les barreaux plus épais 

 perdent une plus forte proportion que ceux ijui le sont moins. — 

 L'intervalle pendant lequel la variation de température se produisait 

 est enfin peut-être à considéier. MM. Riess et Moser la considèrent 

 absolument comme indifférente et des recherches décrites précédem- 

 ment dans ce Mémoire, semblent assez appuyer leurs conclusions. 

 ( V ) D'une autre part , M. Holmgren * soutient une opinion qui 

 paraîtrait appuyée par les chiffres ci-dessus; car la durée du ré- 

 chauffement dans l'huile a toujours été notablement moindre que 

 dans les premières expériences où l'on chauffait à laide d'un courant 

 de vapeur. 



44. Les divers barreaux, examinés séparément, ou les deux 

 groupes examinés dans leur variation moyenne montrent tous que 

 la variation est plus forte entre 100 et 200" qu'entre et 100° ou 

 au-dessus de 200". — Au-dessus de 200", la diminution du magné- 

 tisme parait se faire avec plus de lenteur et quoique à 2o0° les bar- 

 reaux trempés dur ont perdu 0,90 de leur intensité primitive, les 

 autres 0,9.3, il n'eut guère possible de prévoir à quelle température la 

 chaleur enlève complètement le magnétisme d'un barreau aimanté. 

 En voyant la diminution rapide qui se fait à partir de 100" et la 

 forme des courbes '' qui représentent les expériences, on serait dis- 

 posé à penser que 300" au plus sulfisent pour produire la désaiman- 

 tation. Cette conclusion peut paraître cependant moins certaine quand 

 on remarque la diminution du coefficient de perte à partir de 200". 



45. En laissant refroidir les barreaux amenés à ces hautes tempé- 

 ratures, ils recouvrent une partie de leur magnétisme. Voici quelles 

 ont été les intensités observées lorsque les aimants précédents ont 

 été ramenés à 10" : 



TABLEAU XXVL 



tctnpér. 



10" 



On voit ainsi ce résultat évident et remarquable que les barreaux 

 trempés dur, ceux qui ont le moins fortement subi l'influence de l'é- 



' Poggendorf's Aunalen, 1829, page 4H. 



* Ouvrage cité. 



'J'ai construit ces courbes pour les deux groupes de barreaux. 



